558 Wetter feste Zinkanstriche. — Grüne Bronzirung auf Eisen, 
Wetter feste Zinkanstriche. 
Ein sehr einfaches Verfahren wird von Puscher in Nürn- 
berg angegeben, um einen sehr haltbaren, verschieden gefärb- 
ten Anstrich auf Zinkblech auszuführen. Dasselbe beruht 
auf der Anwendung des basisch essigsauren Bleioxydes. 
Einer Lösung des Salzes kann man z. B. Eisenoxyd (Caput 
mortuum) zusetzen, so dass man einen sehr angenehm wir- 
kenden braunrothen Anstrich erhält. Durch Zusatz anderer 
Farbstoffe kann man hellere, dunklere und graue Farben her- 
vorbringen. Um auf blankem Zinkblech eine tief schwarze, 
sehr haltbare Schrift hervorzubringen, bedient man sich nach 
Puscher einer Auflösung von gleichen Theilen chlorsaurem 
Kali und Kupfervitriol in der 36fachen Menge heissen Was- 
sers. Schreibt man mit dieser schwach grün gefärbten Lö- 
sung auf Zinkblech, so tritt nach einiger Zeit die Schrift sehr 
schön und haltbar hervor. Nach einigen Minuten kann man 
das Blech abwaschen und trocknen. Zum Schreiben kann 
man sich einer Stahlfeder bedienen. Für Gartenbesitzer und 
Forstleute dürfte dieses Verfahren manche Vortheile bieten. 
(Mittheil. des bayerisch. Gewerbemuseums 1874, Nr. 2. Dingl. 
Polyt. J. Bd. CCXILL, 530.). Kr. 
Grüne Bronzirung auf Eisen. 
Löst man 1 Theil sylvinsaures Silberoxyd in 20 Theilen 
Lavendelöl, so erhält man nach P. Weiskorb eine Flüssig- 
keit, mittels welcher sich die schönsten und haltbarsten grün- 
bronzenen Ueberzüge auf Guss- und Schmiedeeisen, Blech 
und Draht herstellen lassen. — Man verfährt folgender- 
massen: die zu bronzirenden Flächen werden gut geputzt und 
getrocknet. Mittels eines Haarpinsels überstreicht man sie 
schwach und erwärmt rasch bis 150°Cs. Man erkennt den 
richtigen Hitzegrad leicht daran, dass sich die intensiv glän- a 
zende grüne Farbe an allen Stellen des Stückes gleichmässig 4 
zeigt. Will man bronzirte Zeichnungen herstellen, so sub- 
stituirt man einen Theil des Lavendelöls durch venetianischen 4 
Terpenthin oder durch eine Kolophoniumlösung in Lavendelöl. 
Es ist dann am besten, wenn man das trockne sylvinsaure 
Silberoxyd in der Reibschale oder auf einer Farbenreibtafel 
mit dem Harze verreibt und mit Lavendelöl soweit verdünnt, 
bis es sich wie jede Malerfarbe mit dem Pinsel leicht auftra- 
gen lässt. Derartig bronzirte Eisengegenstände können nach- = 
